— 20 — 



6. Schifferdecker und Sohne, Heidel- j 10. Cemento Portland a lenta presa, 

 berg. \ 11. » » a rapida. 



7. Mannheimer Portland-Cement Fa- 

 brik, Weisenau bei Mainz. 



« di Francia: 



8. Pelloux Pére et Fils et C. ie Val- 

 bonnais, Grenoble. 



12. Cemento Portland. 



13. Cemento Portland a lenta presa. 



14. » » a lentisssima 



V presa. 



« Anche la fabbrica di calce idraulica e cementi di Zaccone Fornero e C. 

 di Casale ci spedì i suoi prodotti; ma essi ci arrivarono quando le ricerche 

 sugji altri cementi erano state incominciate da circa un mese, e fummo perciò 

 costretti a trascurarli. A tutti i proprietarii di queste fabbriche porgiamo i 

 nostri migliori ringraziamenti. 



« I cementi appena ricevuti venivano conservati dentro larghe bocce di 

 vetro a turacciolo bene smerigliato, per ripararli dall'azione dell'aria. 



I. Prove di resistenza. 



« Le prove di resistenza nei cementi servono a stabilire il valore costrut- 

 tivo del materiale. Esse sono prova di resistenza alla trazione, alla pressione, 

 alla flessione, allo sfregamento etc. 



« Lo scopo del nostro lavoro non ci permette di occuparci dell'importanza 

 tecnica di ciascuna di queste prove e dei mezzi che si sono investigati per 

 determinarle col massimo rigore possibile ; diremo soltanto che le prove alla 

 compressione hanno, industrialmente parlando, importanza maggiore, come 

 quelle che sottopongono il materiale agli stessi sforzi ai quali nelle appli- 

 cazioni il cemento viene ordinariamente sottoposto. 



« Le norme germaniche, che costituiscono una specie di capitolato ufficiale 

 per l'industria dei cementi, dicono esplicitamente : « Siccome in pratica si 

 desidera specialmente che i cementi oppongano resistenza alla pressione, si 

 dovrà ritenere decisiva la prova che si fonda su tale determinazione » . 



« Per questa ragione, volendo avere un dato fisico che potesse servire 

 come termine di paragone tra i diversi prodotti, ci siamo limitati a stabilire 

 la loro resistenza alla pressione. 



« Per evitare lo studio di tutte le cause che potessero influire sulla re- 

 sistenza (acqua comune, sabbia etc.) preparammo i cubi di prova, due per 

 ogni campione, servendoci di stampi di latta e manipolando mediante una 

 cazzuola l'impasto su una lastra di marmo con acqua distillata. 



« Questi cubi furono lasciati all'aria alla temperatura dell'ambiente. 



* Era nostro desiderio di sottoporre alla prova i cubi, tutti alla stessa 

 epoca della loro preparazione ; ciò non ci fu possibile, non disponendo di un 

 apparecchio spedito, ma di una grossa leva con la quale s'impiegava molto 

 tempo per ogni determinazione e che era, per giunta, spesso occupata in altre 



